Измерение длины и прочности отечественной немытой шерсти

УДК 637.623

Измерение длины и прочности отечественной немытой шерсти

Т.Э. Старцева

Е.Н. Рябинина, к.с.-х.н.

Одной из важнейших задач будущего шерстяной индустрии является улучшение связи между производителем и переработчиком шерстяного волокна. Разработка адекватных моделей взаимосвязи свойств сырья и пряжи имеет большое значение для работников шерстяной промышленности, т.к. позволит оперативно определить стабильность процесса прядения и качество пряжи.

Зарубежная практика использования шерсти в промышленности основывается на объективной системе подготовки настрига и оценки его параметров, характеризующих качество. Это позволит составлять готовые смеси (партии) немытой шерсти со средним диаметром волокон для пряжи с определенной линейной плотностью, а также прогнозировать среднюю длину волокон в топсе, количество очесов и поведение шерсти при дальнейшей переработке. Для внедрения инструментальных методов оценки шерсти институтом был приобретен прибор Агритест, позволяющий просто и быстро обеспечить реальную оценку прочности и длины немытой шерсти.

Нами была изучена возможность использования прибора Агритест для определения длины и прочности отечественной немытой шерсти.

В связи с этим были поставлены следующие задачи:

-провести сравнительные испытания длины немытой отечественной шерсти на приборе Агритест и по действующей НД;

-провести сравнительные испытания прочности немытой отечественной шерсти на приборе Агритест и по действующей НД;

-разработать поправочные коэффициенты, позволяющие привести в соответствие результаты, полученные на разных приборах.

Исследования проводились на тонкой и полутонкой отечественной шерсти, производимой в Ставропольском крае, Саратовской и Волгоградской областях, Калмыкии и Чеченской Республике.

Проведенные сравнительные испытания определения длины штапеля немытой шерсти на приборе Агритест и с помощью линейки показали, что длина штапеля шерсти, измеренная на приборе Агритест, близка к длине шерсти, измеренной с помощью линейки. Была установлена корреляционная зависимость между двумя методами измерений, равная 0,9. Это говорит о высокой корреляционной связи, то есть прибор Агритест можно использовать для определения длины отечественной немытой шерсти. Были проведены сравнительные испытания определения прочности тонкой и полутонкой (прочной и дефектной) шерсти на приборах Агритест и динамометре с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006.

Для испытания прочности немытой шерсти на приборе Агритест были подготовлены лабораторные пробы в немытом виде, а для испытания на динамометре с дозирующим зажимом - лабораторные пробы в немытом и мытом виде.

В связи с тем, что методы определения прочности на приборах Агритест и динамометре с дозирующим зажимом различны (в динамометре модели 2017Д-0,006 расстояние между зажимами практически равно нулю, т.е. прочность определяется в одной точке - месте предполагаемого ослабления, а на приборе Агритест штапель закрепляют за оба его конца и прочность определяется по всей длине штапеля), были проведены сравнительные испытания определения прочности по разным вариантам.

Вариант I. Штапель немытой шерсти делился на две части. Одна его часть разрывалась на приборе Агритест с установлением места разрыва, вторая часть - на динамометре модели 2017Д-0,006 в месте предполагаемого разрыва, установленного на приборе Агритест.

Вариант II. Штапель делился на две части, одна часть разрывалась на приборе Агритест, а вторая его часть - в динамометре с дозирующим зажимом, причем обе части разрывались в прочном месте штапеля в немытом виде.

Вариант III. Определялись показатели прочности в ослабленном месте штапеля на обоих приборах, причем на приборе Агритест - в немытом виде, а на динамометре с дозирующим зажимом - с предварительной промывкой штапеля.

Вариант IV. Определялись показатели прочности на обоих приборах в прочном месте штапеля, причем на приборе Агритест - в немытом виде, а на динамометре с дозирующим зажимом - с предварительной промывкой штапеля.

Полученные результаты показали, что прочность шерсти на приборах Агритест и динамометре с дозирующим зажимом существенно отличается друг от друга. С целью получения результатов прочности на приборе Агритест, сопоставимых с нормативными, были разработаны поправочные коэффициенты с учетом наименования и групп тонины шерсти, которые приведены ниже:

-мериносовая 70к - 0,17;

-мериносовая 64-60к - 0,22;

-цигайская 58-50к -0,20;

-кроссбредная 58-50к -0,17;

-полутонкая помесная 58-56к - 0,28.

Таким образом, прибор Агритест можно использовать для измерения длины и прочности отечественной шерсти.

Результаты сравнительных испытаний представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица

1

Сравнительные испытания прочности немытой шерсти, измеренной в _________________________месте ослабления штапеля____________________________

| Интервал | Коли- | Прочность

Г руппа тонины шерсти варьирова ния тонины, мкм чество испытан ий прибор Агритест, Н/ктекс динамометр мод. 2017Д-0,006, сН/текс

Мериносовая 70к 18,1-20,5 350 28,49 4,41

Мериносовая 64к 20,6-23,0 600 23,54 4,12

Мериносовая 60к 23,1-25,0 400 21,57 3,53

Цигайская 58-50к 25,1-31,0 150 25,6 5,35

Кроссбредная 58-50к 25,1-31,0 250 28,88 4,61

Полутонкая помесная 58-56к 25,1-29,0 100 15,6 3,64

2 Таблица

Сравнительные испытания прочности немытой шерсти, измеренной

в п рочном месте штапеля

Интервал Количе- Прочность

Группа тонины шерсти варьирова ство прибор динамометр

ния испытани Агритест, мод. 2017Д-

тонины, й Н/ктекс 0,006,

мкм сН/текс

Мериносовая 70к 18,1-20,5 350 38,16 5,36

Мериносовая 64к 20,6-23,0 600 34,60 5,17

Мериносовая 60к 23,1-25,0 400 33,48 5,22

Цигайская 58-50к 25,1-31,0 150 45,40 6,51

Кроссбредная 58-50к 25,1-31,0 250 44,94 5,17

Полутонкая помесная 58-56к 25,1-29,0 100 23,31 4,72

Таблица

3

Сравнительные испытания прочности, измеренной в месте ослабления немытого штапеля на приборе Агритест и с предварительной промывкой

на динамометре с дозирующим зажимом модели 2017Д-0,006

Интервал Коли- Прочность

Г руппа тонины шерсти варьирова чество прибор динамометр

ния испытан Агритест, мод.2017Д-

тонины, ий Н/ктекс 0,006,

мкм сН/текс

Мериносовая 70к 18,1-20,5 350 28,49 5,88

Мериносовая 64к 20,6-23,0 600 23,54 5,68

Мериносовая 60к 23,1-25,0 400 21,57 5,82

Цигайская 58-50к 25,1-31,0 150 25,6 6,71

Кроссбредная 58-50к 25,1-31,0 250 28,88 6,74

Полутонкая помесная 58-56к 25,1-29,0 100 15,6 5,42

Таблица

4

Сравнительные испытания прочности, измеренной в прочном месте немытого штапеля на приборе Агритест и с предварительной промывкой

на динамометре модели 2017Д-0,006

Группа тонины шерсти Интервал варьирова ния тонины, мкм Коли- чество испытаний Прочность

прибор Агри- тест, Н/ктекс динамометр мод.2017Д- 0,006, сН/текс

Мериносовая 70к 18,1-20,5 350 38,16 6,83

Мериносовая 64к 20,6-23,0 600 34,60 7,69

Мериносовая 60к 23,1-25,0 400 33,48 7,49

Цигайская 58-50к 25,1-31,0 150 45,40 7,88

Кроссбредная 58-50к 25,1-31,0 250 44,94 7,33

Полутонкая помесная 58-56к 25,1-29,0 100 23,31 7,04